( n2', ) 

 clialciir spécifique desmotaiix avant et après la fusion; on voit en effet rpio 

 l'on a 



T8on = 0,076, 7,000= 0.074s- 



» Cet argent étant introduit à l'état solide dans une boite en fer, enfermée 

 elle-même dans une enveloppe de platine, se trouvait dans l'impossibilité 

 d'absorber de l'oxvgène quand il venait à être fondu. Est-ce à cette circon- 

 stance qu'il faut attribuer le fait que son point de fusion s'est montré nota- 

 blement inférieur (907°) à celui que des observateurs précédents avaient 

 trouvé pour l'argent fondu au contact de l'air (go/j")? La question mérite 

 d'être examinée. On ne voit pas a priori d'impossibilité à ce que l'oxygène 

 dissous dans l'argent fondu à l'air ait une influence sur le point de solidi- 

 fication. 



» La faible et lente variation (yaso = 0,05799; y,, 00 = 0,07.58) de la 

 chaleur spécifique de l'étain fondu montre que ce liquide diffère singuliè- 

 rement des liquides ordinaires, chez lesquels, au contraire, la chaleur spé- 

 cifique varie avec la température d'une manière extrêmement rapide. 



» Les boîtes en fer étant attaquées par l'étain aux températures élevées, 

 j'ai employé, à leur défaut, des boîtes en charbon de cornue, dont j'ai dû 

 faire au préalable l'étude calorimétrique. Il y a identité parfaite à ce point 

 de vue entre ce charbon et le graphite, dont l'étude a été faite par Weber. 

 Mes expériences reçoivent ainsi de celles de Weber un contrôle précieux, 

 et en retour elles viennent à l'appui de la remarquable proposition formulée 

 par ce physicien, savoir qu'aux températures élevées toutes les variétés de 

 carbone ont la même chaleur spécifi(jue. 



)) Pour les trois métaux magnétiques, la variation de la chaleur spécifique 

 a révélé l'existence de modifications allotropiques. Ces changements d'état 

 ont lieu pour le fer entre 6G0" et 720" et vers io5o"; pour le nickel, entre 

 000° et 400" ; enfin, pour le cobalt, vers 900°. Ils expliquent les singularités 

 qui avaient été si remarquées dans la marche des phénomènes présentéspar 

 ces corps et dans l'étude chimique de leurs composés (' ). Maintenant que 

 l'étude calorimétrique de ces métaux est faite, celle de la variation de leurs 

 diverses propriétés avec la température deviendra relativement facile. Ou 

 opérera sur de petites masses enfermées, comme je l'ai indiqué, dans des en- 

 veloppes de platine; au moment où l'on aura observé un effet quelconque. 



(') Voir MoissAN, Sur les o.rydex métalliques de la famille du fer ( \unales de 

 Chimie et de P]iysi(iue, 5'' série, I. Wl, p. 199; 1880). 



